— 236 — 



e di augite, per il fatto che questi minerali si mostravano spesso riechi di 

 inclusioni di magnetite; poscia collocato il materiale così purificato in 

 un crogiuolo, lo scaldai a temperatura gradatamente crescente e potei allora 

 constatare come lo svolgimento dell'acqua si iniziasse sui 100° e andasse gra- 

 datamente aumentando sino verso i 350°, temperatura oltre la quale cessava 

 completamente ; in seguito scaldai il crogiuolo al calor rosso sino ad ottenere 

 un peso costante ed in tal modo potei determinare la quantità di anidride 

 carbonica. 



Compiuti tali saggi decomposi il silicato con acido cloridrico concentrato 

 a freddo ed appena la decomposizione fu completa, e ciò avvenne molto ra- 

 pidamente, decantai e filtrai rapidamente, lavando ripetutamente sino a quando 

 le acque di lavaggio non davano più reazione acida ; poscia mentre il filtrato 

 fu da me sottoposto alle solite operazioni dell'analisi quantitativa, trattai la 

 parte indisciolta con una soluzione concentrata fredda di idrato potassico 

 e potei in tal modo sciogliere tutta la silice proveniente dalla decomposi- 

 zione del silicato. 



I saggi quantitativi mi avevano indicato solamente la presenza come 

 basi, del protossido di ferro, della calce, della magnesia e della soda: due 

 analisi quantitative (I e II) compiute su materiale ricavato da due esem- 

 plari differenti, mi diedero i seguenti risultati: 



Il residuo insolubile osservato al microscopio risultò composto di lamine di 

 biotite e di cristalli di augite ; il fatto della sua scarsità dipendeva sia dal- 

 l'aver io scelto il materiale possibilmente scevro di minerali estranei, sia dalla 

 grande quantità di sostanze che erano già state eliminate mediante la calamita. 



Deducendo da questi valori il residuo insolubile e le quantità di car- 

 bonato calcico e riportando gli altri risultati a 100 ottenni i seguenti valori: 



I 



II 



16,93 

 tr. 



14,03 



33,68 

 7,48 

 6,81 

 4,75 



12,27 

 3,97 



99,52 



SiO* 

 A1 2 0 3 

 FeO 

 CaO 

 MgO 

 Na 2 0 

 BUC- 

 CO* 



17,65 

 tr. 



14,95 



33,48 

 8,15 

 7,23 

 5,05 



11,15 

 2,31 



Residuo insolubile 



99,97 



I 



II 



Media 



Si0 2 



FeO 



CaO 



MgO 



Na 2 0 



H 2 0 



24,39 

 20,66 

 26,64 

 11,26 

 9,99 

 6,98 

 99,92 



24,65 

 20,46 

 26,36 

 10,91 

 9,93 

 6,93 

 99,14 



24,52 

 20,56 

 26,50 

 11,08 

 9,96 

 6,95 

 99,57 



